Ελαστομερή αποτυπωτικά υλικά: επίδραση της θερμοκρασίας αποθήκευσης, στη σύστασή τους (consistency)
Creators: name: Δεγρέ, Δέσποινα Ιωάννη
Publisher: name: Aristotle University of Thessaloniki
Year: 2009
Subjects: Ελαστομερή αποτυπωτικά υλικά
Θερμοκραίσα αποθήκευσης
Συνεκτικότητα
Πολυαιθέρας
Σιλικόνη προσθήκης
Elastomeric impression materials
Storage temperature
Polyether
Polivinyl siloxane
Silicone

description: Η αποθήκευση πριν από τη χρήση των οδοντιατρικών υλικών υπό τις συνθήκες που συνιστούν οι κατασκευαστές, αποσκοπεί στη διατήρηση αναλλοίωτης της ποιότητάς τους, συμπεριλαμβανομένης και της σύστασής τους (consistency).Σκοπός: Να διερευνηθεί εάν διαφορετικές θερμοκρασίες αποθήκευσης, αλλοιώνουν τη σύσταση (consistency) των ελαστομερών αποτυπωτικών υλικών πριν από τη χρήση τους. Υλικά &amp; Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν δύο λεπτόρρευστα ελαστομερή αποτυπωτικά υλικά, ένας πολυαιθέρας (PE) και μία σιλικόνη προσθήκης (PVS), τα οποία αποθηκεύτηκαν είτε σε ψυγείο στους 5±1oC, είτε σε κλίβανο στους 36±1oC, για 12 ημέρες. Πριν από την αποθήκευσή τους, κάθε υλικό χωρίστηκε σε 5 διαφορετικές ομάδες, για να ελεγχθεί η σύστασή του (consistency) σε 5 διαφορετικές περιπτώσεις: «Ομάδα Α: μάρτυρας»: ελέγχθηκε πριν από οποιαδήποτε αποθήκευση. «Ομάδα Β: 5±1oC/12ημ.»: ελέγχθηκε αμέσως μετά από αποθήκευση στο ψυγείο. «Ομάδα Γ: 36±1oC/12ημ.»: ελέγχθηκε αμέσως μετά από αποθήκευση στον κλίβανο. «Ομάδα Δ: 5±1oC/12ημ./ 23±2oC/1ημ.»: ελέγχθηκε αφού παρέμεινε για 1 ημέρα στους 23±2oC, μετά από προηγούμενη αποθήκευση στο ψυγείο. «Ομάδα Ε: 36±1oC/12ημ./ 23±2oC/1ημ.»: ελέγχθηκε αφού παρέμεινε για 1 ημέρα στους 23±2oC, μετά από προηγούμενη αποθήκευση στον κλίβανο. Όλες οι δοκιμασίες διενεργήθηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 4823:200040. Από κάθε ομάδα, παρήχθησαν 6 δοκίμια- δίσκοι. Για τη μέτρηση της σύστασης, εκτιμήθηκε το εμβαδόν και η διάμετρος έκαστου δοκιμίου. Αποτελέσματα: Τα λαμβανόμενα αποτελέσματα για τη σύσταση (consistency), συμφωνούσαν με το Διεθνές Πρότυπο ISO 4823: 200040, για κάθε δοκίμιο- δίσκο. H σύσταση (consistency) διαφοροποιήθηκε στατιστικώς σημαντικά μεταξύ των ακόλουθων ομάδων: α) μεταξύ των διαφορετικών ομάδων του PE: η «Ομάδα Γ: 36±1oC/12ημ.» εμφάνισε λεπτότερη σύσταση (lower consistency) από την «Ομάδα Α: μάρτυρας». β) μεταξύ των διαφορετικών ομάδων της PVS: η «Ομάδα Β: 5±1oC/12ημ.» εμφάνισε λεπτότερη σύσταση από την ομάδα «Ομάδα Γ: 36±1oC/12ημ.». γ) μεταξύ των αντίστοιχων ομάδων του PE και της PVS: όλες οι ομάδες του PE εμφάνισαν λεπτότερη σύσταση από τις αντίστοιχες ομάδες τις PVS. Δοκίμια για την «Ομάδα Β: 5±1oC/12ημ.» του PE, δεν παρήχθησαν, αμέσως μετά την αφαίρεση του PE από το ψυγείο διότι, η εξώθησή του υλικού από το ρύγχος ανάμειξής του, ήταν αδύνατη. Παρήχθησαν μετά από μισή ώρα παραμονής του PE, στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Συμπεράσματα: Με τους περιορισμούς αυτής της μελέτης, υπάρχουν ενδείξεις για τα ακόλουθα: 1) Η παραμονή του «Πολυαιθέρα» και της «Σιλικόνης», σε συνθήκες με ακραίες θερμοκρασίες (όπως 5±1oC ή 36±1oC), για 12 ημέρες, διαφοροποιεί τη σύστασή τους. Στους 23±2oC, πριν και μετά τη αποθήκευση των υλικών, ο «Πολυαιθέρας», φαίνεται να διατηρείται περισσότερο λεπτόρρευστος από τη «Σιλικόνη». 2) Στον «Πολυαιθέρα», ο παράγοντας της επίδρασης της χρονικής διάρκειας αποθήκευσης του υλικού (12 ημέρες) υπό συνθήκη χαμηλής (5±1οC) ή υψηλής (36±1οC) θερμοκρασίας αθροιζόμενος με τον παράγοντα της επίδρασης της θερμοκρασίας του υλικού στη ρευστότητα των συστατικών του, φαίνεται να υπερισχύει έναντι του παράγοντα της θερμοκρασίας του υλικού στην ταχύτητα του πολυμερισμού του. Αντίθετα, στη «Σιλικόνη», φαίνεται να υπερισχύει ο τελευταίος παράγοντας, αθροιζόμενος με αυτόν της χρονικής διάρκειας αποθήκευσης.
description: The storage before use of dental materials, under the conditions suggested by the manufacturers, aims to preserve the quality, including their consistency. Purpose: To investigate whether different storage temperatures, affect the consistency of elastomeric impression materials, before their use. Materials &amp; Methods: Two elastomeric impression materials, a polyether (PE) and an additional reaction silicone material (PVS), both of light consistency, were utilized and stored for 12 days, either in a fridge at 5±1oC, or in an oven at 36±1oC. Before storage, each material was divided into 5 separate groups, in order to be tested in 5 different conditions: (1) “Group A: control group”: tested before any storage. (2) “Group B: 5±1oC/12d.”: tested immediately after being stored in the fridge. (3) “Group C: 36±1oC/12d.”: tested immediately after being been stored in the oven. (4) “Group D: 5±1oC/12d./ 23±2 oC/1d.”: remained for 1 day at 23±2 oC, after being stored previously in the fridge. (5) “Group E: 36±1oC/12d./ 23±2 oC/1d.”: remained for 1 day at 23±2 oC, after being stored previously in the oven. All tests were performed, according to International Standard ISO 4823:200040 specifications. Six specimens- disks were prepared from each group. In order to measure their consistency, their area and their diameter were assessed. Results: the results obtained for consistency, complied with the ISO 4823:200040 International Standard, for every specimen- disk. Statistically, consistency diversified significantly among the following groups: a) Among all the different groups of PE: “Group C” revealed lower consistency comparing to “Group A”. b) Among all the different groups of PVS: the “Group B” revealed lower consistency comparing to “Group C”. c) Between all the relevant groups of PE and PVS: all groups of PE revealed lower consistency than the relevant groups of PVS. Specimens for the “Group B: 5±1oC/12d.” of PE, were not prepared immediately after the removal of PE from the fridge, because the extrusion of the material from its mixing tip was impossible. They were prepared after PE being lodged at ambient temperature for half of an hour. Conclusions: within the limitations of this study, there are indications for the following: 1) Maintaining PE and PVS under conditions of extreme temperatures (i.e. 5±1oC or 36±1oC), for 12 days, affects their consistency. At 23±2οC, before and after the storage of the materials, PE seems to retain lower consistency than PVS. 2) For PE, the factor of the duration of the material’s storage (12 days) under conditions of either low or high temperature (5±1οC or 36±1οC), being added to the factor of the effect of material’s temperature on its fluidity, seems to predominate on the factor of the effect of material’s temperature on the rate of its polymerization progress. Inversely, for PVS, this last factor, being added to that of the duration of storage, seems to predominate.